सक्रिय कार्बन

सक्रिय कार्बन, जिसे सक्रिय चारकोल भी कहा जाता है, कार्बन का ही एक रूप है जिसका उपयोग आमतौर पर कई अन्य उपयोगों के अलावा पानी और हवा से दूषित पदार्थों को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है। इसे छोटे, कम आयतन वाले छिद्रों के लिए संसाधित (सक्रिय) किया जाता है जो अधिशोषण (जो अवशोषण के समान नहीं है) या रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। सक्रियण सूखे मक्के के दानें से पॉपकॉर्न बनाने के समान ही है: पॉपकॉर्न हल्का, भुरभुरा होता है, और इसका सतह क्षेत्रफल दानें से बहुत बड़ा होता है। सक्रियण को कभी-कभी सक्रिय द्वारा बदल दिया जाता है।

इसकी उच्च स्तर की सूक्ष्मता के कारण, सक्रिय कार्बन के एक ग्राम का सतह क्षेत्रफल 3000 m2 से अधिक होता है जैसा कि गैस अवशोषण द्वारा निर्धारित किया जाता है।  चारकोल, सक्रियण से पहले, 2.0 - 5.0 m2/g वर्ग मीटर की सीमा में एक विशिष्ट सतह क्षेत्रफल है  उपयोगी अनुप्रयोग के लिए पर्याप्त सक्रियण स्तर केवल उच्च सतह क्षेत्र से प्राप्त किया जा सकता है। आगे रासायनिक उपचार प्रायः अवशोषण को बढ़ाता है।

सक्रिय कार्बन आमतौर पर अपशिष्ट उत्पादों जैसे नारियल की भूसी से प्राप्त होता है; पेपर मिलों से निकलने वाले कचरे को सक्रिय कार्बन के स्रोत के रूप में अध्ययन किया गया है। इन थोक स्रोतों को 'सक्रिय' होने से पहले सक्रिय चारकोल में बदल दिया जाता है। कोयले से प्राप्त होने पर इसे सक्रिय कोयला कहा जाता है। सक्रिय कोक कोक (ईंधन) से प्राप्त होता है।

उपयोग
सक्रिय कार्बन का उपयोग मीथेन और हाइड्रोजन भंडारण, वायु शोधक, संधारित्र विआयनीकरण, सुपरकैपेसिटिव स्विंग अवशोषण, विलायक रिकवरी, डिकैफिनेशन, जल शोधन, दवा, सीवेज उपचार, श्वासयंत्र में एयर फिल्टर, संपीड़ित हवा में फिल्टर, दांतों को सफेद करना, हाईड्रोजन क्लोराईड का उत्पादन, खाद्य इलेक्ट्रॉनिक्स, और कई अन्य अनुप्रयोग में किया जाता है।

औद्योगिक
एक प्रमुख औद्योगिक अनुप्रयोग में विद्युत लेपन समाधानों के शुद्धिकरण के लिए धातु परिष्करण में सक्रिय कार्बन का उपयोग शामिल है। उदाहरण के लिए, चमकदार निकिल के विधुतलेपन में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए यह मुख्य शुद्धिकरण तकनीक है। उनके गुणों में सुधार के लिए, चमक, चिकनाई, लचीलापन, आदि जैसे गुणों को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्बनिक रसायनों को जोड़ा जाता है। एनोडिक ऑक्सीकरण और कैथोडिक अपचयन के प्रत्यक्ष धारा और इलेक्ट्रोलाइटिक अभिक्रियाओं के पारित होने के कारण, कार्बनिक योजक मिश्रण में अवांछित टूटने वाले उत्पाद उत्पन्न करते हैं। उनका अत्यधिक निर्माण लेपित धातु की विद्युत लेपन गुणवत्ता और उनके भौतिक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। सक्रिय कार्बन उपचार ऐसी अशुद्धियों को दूर करता है और विद्युत लेपन को वांछित स्तर पर पुनर्स्थापित करता है।

चिकित्सा
सक्रिय कार्बन का उपयोग मौखिक अंतर्ग्रहण के बाद विषाक्तता और अधिक मात्रा के उपचार के लिए किया जाता है। कई देशों में डायरिया, अपच और पेट फूलने के इलाज के लिए एक ओवर-द-काउंटर दवा के रूप में सक्रिय कार्बन के टैबलेट या कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, सक्रिय चारकोल आंतों की गैस और दस्त  पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है, और आमतौर पर, चिकित्सकीय रूप से अप्रभावी होता है यदि विषाक्तता संक्षारक एजेंटों, बोरिक एसिड, पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्ग्रहण के परिणामस्वरूप होती है, और विशेष रूप से मजबूत एसिड या बेस (रसायन विज्ञान) के जहर के खिलाफ अप्रभावी है।,  साइनाइड ,  लोहा ,  लिथियम ,  हरताल ,  मेथनॉल ,  इथेनॉल  या  इथाइलीन ग्लाइकॉल  सक्रिय कार्बन इन रसायनों को मानव शरीर में अवशोषित होने से नहीं रोकेगा। यह आवश्यक दवाओं की डब्ल्यूएचओ मॉडल सूची पर है | विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची।  Activated carbon is used to treat poisonings and overdoses following oral ingestion. Tablets or capsules of activated carbon are used in many countries as an over-the-counter drug to treat diarrhea, indigestion, and flatulence. However, activated charcoal shows no effect on intestinal gas and diarrhea, and is, ordinarily, medically ineffective if poisoning resulted from ingestion of corrosive agents, boric acid, petroleum products, and is particularly ineffective against poisonings of strong acids or bases, cyanide, iron, lithium, arsenic, methanol, ethanol or ethylene glycol. Activated carbon will not prevent these chemicals from being absorbed into the human body. It is on the World Health Organization's List of Essential Medicines. गलत आवेदन (जैसे फेफड़ों में) के परिणामस्वरूप फुफ्फुसीय आकांक्षा  होती है, जो कभी-कभी घातक हो सकती है यदि तत्काल चिकित्सा उपचार शुरू नहीं किया जाता है।

विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान
सक्रिय कार्बन, डायटोमेसियस पृथ्वी  के साथ 50% w/w संयोजन में, इथेनॉल समाधान (5-50%) का उपयोग करके  क्रोमैटोग्राफी  के रूप में  कार्बोहाइड्रेट  (मोनो-, डी-, ट्राई-सैकराइड) के कम दबाव वाले  वर्णलेखी  पृथक्करण में स्थिर चरण के रूप में उपयोग किया जाता है। विश्लेषणात्मक या प्रारंभिक प्रोटोकॉल।

सक्रिय कार्बन रक्त प्लाज्मा के नमूनों से प्रत्यक्ष मौखिक थक्कारोधी (डीओएसी) जैसे डाबीगेट्रान, एपिक्सबैन, रिवरोक्सबैन और एडोक्सैबन को निकालने के लिए उपयोगी है। इस उद्देश्य के लिए इसे मिनी टैबलेट में बनाया गया है, प्रत्येक में DOAC के 1ml नमूनों के उपचार के लिए 5 मिलीग्राम सक्रिय कार्बन होता है। चूंकि इस सक्रिय कार्बन का रक्त के थक्के कारकों, हेपरिन या अधिकांश अन्य थक्कारोधी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यह डीओएसी द्वारा अन्यथा प्रभावित असामान्यताओं के लिए प्लाज्मा नमूने का विश्लेषण करने की अनुमति देता है।

पर्यावरण
कार्बन अवशोषण के क्षेत्र और औद्योगिक प्रक्रियाओं दोनों में वायु या जल धाराओं से प्रदूषक ों को हटाने में कई अनुप्रयोग हैं जैसे: अमेरिका में 1974 के सुरक्षित पेयजल अधिनियम के प्रारंभिक कार्यान्वयन के दौरान, EPA के अधिकारियों ने एक नियम विकसित किया जिसमें दानेदार सक्रिय कार्बन का उपयोग करने के लिए पेयजल उपचार प्रणालियों की आवश्यकता का प्रस्ताव किया गया था। इसकी उच्च लागत के कारण, तथाकथित जीएसी नियम को पूरे देश में जल आपूर्ति उद्योग से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें कैलिफोर्निया में सबसे बड़ी जल उपयोगिताओं भी शामिल है। इसलिए एजेंसी ने नियम को रद्द कर दिया। सक्रिय कार्बन निस्पंदन इसकी बहु-कार्यात्मक प्रकृति के कारण एक प्रभावी जल उपचार पद्धति है। विशिष्ट प्रकार के सक्रिय कार्बन निस्पंदन विधियाँ और उपकरण हैं जो इंगित किए गए हैं - शामिल संदूषकों के आधार पर। सक्रिय कार्बन का उपयोग हवा में रेडॉन की सांद्रता को मापने के लिए भी किया जाता है।
 * स्पिल क्लीनअप
 * भूजल  पर्यावरण उपचार
 * पीने का पानी छानने का काम
 * हवा शोधक
 * वाष्पशील कार्बनिक यौगिक  चित्र,  शुष्क सफाई ,  पेट्रोल  वितरण संचालन और अन्य प्रक्रियाओं से कब्जा करते हैं
 * लचीली पैकेजिंग, रूपांतरण, परत  और अन्य प्रक्रियाओं से वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की वसूली (विलायक वसूली प्रणाली, एसआरयू)।

कृषि
सक्रिय कार्बन (चारकोल) जैविक किसानों द्वारा पशुपालन  और शराब बनाने दोनों में उपयोग किया जाने वाला एक अनुमत पदार्थ है। पशुधन उत्पादन में इसका उपयोग कीटनाशक, पशु चारा योज्य, प्रसंस्करण सहायता, गैर-कृषि संघटक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कार्बनिक वाइनमेकिंग में, सक्रिय कार्बन को सफेद अंगूर के सांद्रों से भूरे रंग के पिगमेंट को सोखने के लिए प्रसंस्करण एजेंट के रूप में उपयोग करने की अनुमति है। इसे कभी-कभी बायोचार  के रूप में प्रयोग किया जाता है।

आसुत मादक पेय शुद्धि
सक्रिय कार्बन फिल्टर (एसी फिल्टर) का उपयोग कार्बनिक यौगिक अशुद्धियों के वोदका और व्हिस्की  को फ़िल्टर करने के लिए किया जा सकता है जो रंग, स्वाद और गंध को प्रभावित कर सकते हैं। उचित प्रवाह दर पर एक सक्रिय कार्बन फिल्टर के माध्यम से एक कार्बनिक रूप से अशुद्ध वोदका को पारित करने से  वोडका  में एक समान अल्कोहल सामग्री और काफी वृद्धि हुई जैविक शुद्धता होगी, जैसा कि गंध और स्वाद के आधार पर किया जाता है।

ईंधन भंडारण
विभिन्न सक्रिय कार्बन की प्राकृतिक गैस  को स्टोर करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है  और  हाइड्रोजन गैस ।  झरझरा पदार्थ विभिन्न प्रकार की गैसों के लिए स्पंज की तरह कार्य करता है। वैन डेर वाल्स बलों के माध्यम से गैस कार्बन सामग्री की ओर आकर्षित होती है। कुछ कार्बन 5-10 kJ प्रति मोल (इकाई) की बंधन ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम हैं। गैस को तब उच्च तापमान के अधीन किया जा सकता है और या तो काम करने के लिए दहन किया जा सकता है या  हाइड्रोजन ईंधन सेल  में उपयोग के लिए निकाली गई हाइड्रोजन गैस के मामले में। सक्रिय कार्बन में गैस भंडारण एक आकर्षक गैस भंडारण विधि है क्योंकि गैस को कम दबाव, कम द्रव्यमान, कम मात्रा वाले वातावरण में संग्रहित किया जा सकता है जो वाहनों में भारी ऑन-बोर्ड दबाव टैंक से कहीं अधिक व्यवहार्य होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने नैनो-छिद्रपूर्ण कार्बन सामग्री के अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में हासिल किए जाने वाले कुछ लक्ष्यों को निर्दिष्ट किया है। सभी लक्ष्यों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, लेकिन ऑल-क्राफ्ट कार्यक्रम सहित कई संस्थान,  इस क्षेत्र में काम करना जारी रखे हुए हैं।

गैस शुद्धिकरण
सक्रिय कार्बन वाले फिल्टर आमतौर पर हवा से तेल  वाष्प, गंध और अन्य  हाइड्रोकार्बन  को हटाने के लिए संपीड़ित हवा और गैस शोधन में उपयोग किए जाते हैं। सबसे आम डिजाइन 1-चरण या 2 चरण निस्पंदन सिद्धांत का उपयोग करते हैं जिसमें सक्रिय कार्बन फिल्टर मीडिया के अंदर एम्बेडेड होता है।

सक्रिय कार्बन फिल्टर का उपयोग परमाणु उबलते पानी रिएक्टर टर्बाइन कंडेनसर से निर्वात हवा के भीतर रेडियोधर्मी गैसों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। बड़े चारकोल बेड इन गैसों को सोख लेते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं जबकि वे तेजी से गैर-रेडियोधर्मी ठोस प्रजातियों में क्षय हो जाते हैं। ठोस चारकोल कणों में फंस जाते हैं, जबकि फ़िल्टर की गई हवा गुजरती है।

रासायनिक शुद्धिकरण
सक्रिय कार्बन का उपयोग आमतौर पर प्रयोगशाला पैमाने पर अवांछित रंगीन कार्बनिक अशुद्धियों वाले कार्बनिक अणुओं के समाधान को शुद्ध करने के लिए किया जाता है।

सक्रिय कार्बन पर निस्पंदन का उपयोग बड़े पैमाने पर ठीक रासायनिक और दवा प्रक्रियाओं में एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है। कार्बन को या तो घोल में मिलाया जाता है और फिर छान लिया जाता है या एक फिल्टर में स्थिर कर दिया जाता है।

पारा स्क्रबिंग
सक्रिय कार्बन, प्रायः सल्फर से प्रभावित होता है या आयोडीन, व्यापक रूप से कोयले से चलने वाले बिजली स्टेशनों, चिकित्सा  भस्मीकरण, और कुएं पर प्राकृतिक गैस से पारा उत्सर्जन को फंसाने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता के बावजूद, सक्रिय कार्बन का उपयोग करना महंगा है। चूंकि इसे प्रायः पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जाता है, पारा से लदी सक्रिय कार्बन एक निपटान दुविधा प्रस्तुत करता है। यदि सक्रिय कार्बन में 260 पीपीएम पारा से कम होता है, तो संयुक्त राज्य के संघीय नियम इसे लैंडफिलिंग के लिए स्थिर (उदाहरण के लिए, कंक्रीट में फंसा) करने की अनुमति देते हैं। हालांकि, 260 पीपीएम से अधिक वाले कचरे को उच्च पारा उपश्रेणी में माना जाता है और इसे लैंडफिलिंग (भूमि-प्रतिबंध नियम) से प्रतिबंधित किया जाता है। यह सामग्री अब प्रति वर्ष 100 टन की अनुमानित दर से गोदामों और गहरी परित्यक्त खानों में जमा हो रही है। पारा युक्त सक्रिय कार्बन के निपटान की समस्या संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अद्वितीय नहीं है। नीदरलैंड में, यह पारा काफी हद तक ठीक हो जाता है और सक्रिय कार्बन को पूरी तरह से जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है.

खाद्य योज्य
सक्रिय, फ़ूड-ग्रेड चारकोल 2016 में एक खाद्य प्रवृत्ति बन गया, जिसे हॉटडॉग, आइसक्रीम, पिज्जा बेस और बैगल्स सहित उत्पादों को थोड़ा धुएँ के रंग का स्वाद और एक गहरा रंग प्रदान करने के लिए खाद्य योज्य के रूप में उपयोग किया जा रहा है। गर्भनिरोधक गोलियां और एंटी डिपेंटेंट्स सहित दवा लेने वाले लोग, सक्रिय चारकोल रंग का उपयोग करने वाले नवीन खाद्य पदार्थों या पेय से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह दवा को अप्रभावी बना सकता है।

त्वचा की देखभाल
सक्रिय चारकोल के अवशोषित पहलुओं ने इसे कई त्वचा देखभाल उत्पादों में एक लोकप्रिय योजक बना दिया है। सक्रिय चारकोल साबुन जैसे उत्पाद और सक्रिय चारकोल फेस मास्क और स्क्रब साबुन की सफाई करने की क्षमता के साथ चारकोल की अवशोषण क्षमता के उपयोग को मिलाते हैं।

सक्रिय कार्बन की संरचना
सक्रिय कार्बन की संरचना लंबे समय से बहस का विषय रही है। 2006 में प्रकाशित एक पुस्तक में, हैरी मार्शो  और फ्रांसिस्को रोड्रिग्ज-रेइनोसो ने संरचना के लिए 15 से अधिक मॉडलों पर विचार किया, बिना किसी निश्चित निष्कर्ष पर आए जिसके बारे में सही था। विपथन-सुधारित  ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी  का उपयोग करते हुए हाल के काम ने सुझाव दिया है कि सक्रिय कार्बन में  फुलरीन  से संबंधित संरचना हो सकती है, जिसमें पेंटागोनल और हेप्टागोनल कार्बन रिंग होते हैं।

उत्पादन
सक्रिय कार्बन कार्बनयुक्त स्रोत सामग्री जैसे बांस, नारियल की भूसी, विलो पीट,  लकड़ी ,  कॉयर ,  लिग्नाइट , कोयला और  पिच (राल)  से उत्पन्न कार्बन है। इसे निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से एक द्वारा उत्पादित (सक्रिय) किया जा सकता है: डच कंपनी नोरिट लिमिटेड कंपनी, जो  कैबोट कॉर्पोरेशन  का हिस्सा है, दुनिया में सक्रिय कार्बन का सबसे बड़ा उत्पादक है। श्रीलंकाई नारियल के खोल-आधारित कंपनी  हायकार्ब  वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 16% नियंत्रित करती है।
 * 1) भौतिक सक्रियण: स्रोत सामग्री को गर्म गैसों का उपयोग करके सक्रिय कार्बन में विकसित किया जाता है। फिर गैसों को जलाने के लिए हवा को पेश किया जाता है, जिससे सक्रिय कार्बन का एक वर्गीकृत, जांचा हुआ और धूल रहित रूप बनता है। यह आमतौर पर निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके किया जाता है:
 * 2) *  अथ जलकर कोयला हो जाना : कार्बन सामग्री वाली सामग्री 600-900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पायरोलिसिस  होती है, आमतौर पर  आर्गन  या  नाइट्रोजन  जैसी गैसों के साथ एक निष्क्रिय वातावरण में।
 * 3) * सक्रियण/ऑक्सीकरण: कच्चा माल या कार्बोनाइजेशन सामग्री 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर ऑक्सीकरण वायुमंडल (ऑक्सीजन या भाप) के संपर्क में आती है, आमतौर पर 600-1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज में। सक्रियण हवा की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस पर मफल भट्टी में 1 घंटे के लिए नमूने को गर्म करके किया जाता है। # रासायनिक सक्रियण: कार्बन सामग्री को कुछ रसायनों के साथ लगाया जाता है। रसायन आम तौर पर एक अम्ल, मजबूत  क्षार  है,  या एक  नमक (रसायन विज्ञान)  ( फॉस्फोरिक एसिड  25%,  पोटेशियम हाइड्रोक्साइड  5%,  सोडियम हाइड्रॉक्साइड  5%,  कैल्शियम क्लोराइड  25% और  जिंक क्लोराइड  25%)। कार्बन तब उच्च तापमान (250-600 डिग्री सेल्सियस) के अधीन होता है। यह माना जाता है कि तापमान इस स्तर पर कार्बन को सक्रिय करता है जिससे सामग्री को खोलने के लिए मजबूर किया जाता है और अधिक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। कम तापमान, बेहतर गुणवत्ता स्थिरता, और सामग्री को सक्रिय करने के लिए आवश्यक कम समय के कारण भौतिक सक्रियण के लिए रासायनिक सक्रियण को प्राथमिकता दी जाती है।

वर्गीकरण
सक्रिय कार्बन जटिल उत्पाद हैं जिन्हें उनके व्यवहार, सतह की विशेषताओं और अन्य मूलभूत मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करना मुश्किल है। हालांकि, उनके आकार, तैयारी के तरीकों और औद्योगिक अनुप्रयोगों के आधार पर सामान्य उद्देश्यों के लिए कुछ व्यापक वर्गीकरण किए गए हैं।

पाउडर सक्रिय कार्बन
आम तौर पर, सक्रिय कार्बन (आर 1) कण के रूप में पाउडर या महीन कणिकाओं के रूप में 1.0 मिमी से कम आकार के होते हैं, जिनका औसत व्यास 0.15 और 0.25 मिमी के बीच होता है। इस प्रकार वे एक छोटी प्रसार दूरी के साथ एक बड़ी सतह से आयतन अनुपात प्रस्तुत करते हैं। सक्रिय कार्बन (R 1) को 50-मेष चलनी (0.297 मिमी) पर बनाए गए सक्रिय कार्बन कणों के रूप में परिभाषित किया गया है।

पाउडर सक्रिय कार्बन (पीएसी) सामग्री बेहतर सामग्री है। पीएसी कुचल या जमीन कार्बन कणों से बना होता है, जिनमें से 95-100% एक निर्दिष्ट जाल (पैमाने)  से होकर गुजरेगा।  एएसटीएम इंटरनेशनल  80-मेश छलनी (0.177 मिमी) से गुजरने वाले कणों को पीएसी के रूप में वर्गीकृत करता है। एक समर्पित पोत में पीएसी का उपयोग करना आम बात नहीं है, क्योंकि इससे सिर का अधिक नुकसान होता है। इसके बजाय, पीएसी को आम तौर पर सीधे अन्य प्रक्रिया इकाइयों में जोड़ा जाता है, जैसे कि कच्चे पानी का सेवन, रैपिड मिक्स बेसिन, क्लेरिफायर और ग्रेविटी फिल्टर।

दानेदार सक्रिय कार्बन
दानेदार सक्रिय कार्बन (GAC) में पाउडर सक्रिय कार्बन की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा कण आकार होता है और परिणामस्वरूप, एक छोटी बाहरी सतह प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अधिशोष्य का प्रसार एक महत्वपूर्ण कारक है। ये कार्बन गैसों और वाष्पों के सोखने के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि गैसीय पदार्थ तेजी से फैलते हैं। दानेदार कार्बन का उपयोग एयर फिल्टर और जल उपचार  के लिए किया जाता है, साथ ही साथ प्रवाह प्रणालियों और रैपिड मिक्स बेसिन में सामान्य गंधहरण और घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। जीएसी को दानेदार या एक्सट्रूडेड रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जीएसी को तरल चरण अनुप्रयोगों के लिए 8 × 20, 20 × 40, या 8 × 30 और वाष्प चरण अनुप्रयोगों के लिए 4 × 6, 4 × 8 या 4 × 10 जैसे आकारों द्वारा नामित किया गया है। एक 20×40 कार्बन कणों से बना होता है जो यू.एस. मानक मेष आकार संख्या 20 चलनी (0.84 मिमी) (आमतौर पर 85% गुजरने के रूप में निर्दिष्ट) से होकर गुजरेगा, लेकिन यू.एस. मानक मेष आकार संख्या 40 चलनी (0.42 मिमी) पर रखा जाएगा। ) (आमतौर पर 95% बनाए रखा के रूप में निर्दिष्ट)। AWWA (1992) B604 न्यूनतम GAC आकार के रूप में 50-मेष चलनी (0.297 मिमी) का उपयोग करता है। सबसे लोकप्रिय जलीय-चरण कार्बन 12×40 और 8×30 आकार के होते हैं क्योंकि उनके पास आकार, सतह क्षेत्र और सिर के नुकसान की विशेषताओं का अच्छा संतुलन होता है।

एक्सट्रूडेड सक्रिय कार्बन (ईएसी)
एक्सट्रूडेड सक्रिय कार्बन (ईएसी) पाउडर सक्रिय कार्बन को एक बांधने की मशीन के साथ जोड़ता है, जो एक साथ जुड़े हुए हैं और 0.8 से 130 मिमी व्यास वाले बेलनाकार आकार के सक्रिय कार्बन ब्लॉक में निकाले जाते हैं। ये मुख्य रूप से कम दबाव ड्रॉप, उच्च यांत्रिक शक्ति और कम धूल सामग्री के कारण गैस चरण अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। सीटीओ फिल्टर (क्लोरीन, स्वाद, गंध) के रूप में भी बेचा जाता है।

मनका सक्रिय कार्बन (बीएसी)
बीड सक्रिय कार्बन (बीएसी) पेट्रोलियम पिच से बना है और लगभग 0.35 से 0.80 मिमी व्यास में आपूर्ति की जाती है। ईएसी के समान, यह कम दबाव ड्रॉप, उच्च यांत्रिक शक्ति और कम धूल सामग्री के लिए भी जाना जाता है, लेकिन छोटे अनाज के आकार के साथ। इसका गोलाकार आकार इसे जल निस्पंदन जैसे द्रवित बिस्तर अनुप्रयोगों के लिए पसंद करता है।

गर्भवती कार्बन
झरझरा कार्बन जिसमें कई प्रकार के अकार्बनिक संसेचन होते हैं जैसे आयोडीन  और  चांदी । विशेष रूप से संग्रहालयों और दीर्घाओं में वायु प्रदूषण नियंत्रण में विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए एल्यूमीनियम, मैंगनीज, जस्ता, लोहा, लिथियम और कैल्शियम जैसे उद्धरण भी तैयार किए गए हैं। अपने रोगाणुरोधी और एंटीसेप्टिक गुणों के कारण, चांदी से भरी हुई सक्रिय कार्बन का उपयोग घरेलू पानी के शुद्धिकरण के लिए एक अवशोषण के रूप में किया जाता है। सक्रिय कार्बन और  एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड  अल (OH) के मिश्रण के साथ प्राकृतिक पानी का उपचार करके प्राकृतिक पानी से पीने का पानी प्राप्त किया जा सकता है।3, एक  flocculation   हाइड्रोजन सल्फाइड  (एच .) के सोखने के लिए गर्भवती कार्बन का भी उपयोग किया जाता है2एस) और थिओल्स। एच . के लिए अवशोषण दर2एस के रूप में उच्च के रूप में 50% वजन से सूचित किया गया है।

पॉलिमर लेपित कार्बन
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक झरझरा कार्बन को बायोकंपैटिबल पॉलीमर  के साथ लेपित किया जा सकता है ताकि छिद्रों को अवरुद्ध किए बिना एक चिकना और पारगम्य कोट दिया जा सके। परिणामी कार्बन  रक्तसंक्रमण  के लिए उपयोगी है। हेमोपरफ्यूज़न एक उपचार तकनीक है जिसमें रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए रोगी के रक्त की बड़ी मात्रा को एक सोखने वाले पदार्थ के ऊपर से गुजारा जाता है।



बुना कार्बन
कार्बन फ़िल्टरिंग के लिए तकनीकी रेयान फाइबर को सक्रिय कार्बन कपड़े में संसाधित करने की एक तकनीक है। सक्रिय कपड़े की सोखने की क्षमता सक्रिय चारकोल (बीईटी सिद्धांत) सतह क्षेत्र की तुलना में अधिक है: 500-1500 एम2/g, रोमछिद्रों की मात्रा: 0.3–0.8 सेमी3/g). सक्रिय सामग्री के विभिन्न रूपों के लिए धन्यवाद, इसका उपयोग अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है ( सुपरकैपेसिटर, [गंध अवशोषक ,  सीबीआरएन रक्षा |सीबीआरएन- रक्षा उद्योग आदि)।

गुण
सक्रिय कार्बन के एक ग्राम का सतह क्षेत्र. से अधिक हो सकता है 500 m2, साथ 3000 m2 आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कार्बन एरोगल, जबकि अधिक महंगे होते हैं, सतह के क्षेत्र भी अधिक होते हैं, और विशेष अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं।

एक इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी  के तहत, सक्रिय कार्बन की उच्च सतह-क्षेत्र संरचनाएं प्रकट होती हैं। अलग-अलग कण तीव्रता से जटिल होते हैं और विभिन्न प्रकार की  सरंध्रता  प्रदर्शित करते हैं; ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं जहां  सीसा  जैसी सामग्री की सपाट सतह एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, केवल कुछ नैनोमीटर या तो द्वारा अलग किया गया। ये  माइक्रोपोर  सोखने के लिए शानदार स्थिति प्रदान करते हैं, क्योंकि सोखने वाली सामग्री एक साथ कई सतहों के साथ बातचीत कर सकती है। अवशोषण व्यवहार के परीक्षण आमतौर पर उच्च  खालीपन  के तहत 77  केल्विन  पर नाइट्रोजन गैस के साथ किए जाते हैं, लेकिन रोजमर्रा की शर्तों में सक्रिय कार्बन अपने वातावरण से सोखने के द्वारा,  भाप  से तरल पानी के बराबर उत्पादन करने में पूरी तरह से सक्षम है। 100 C और एक  वायुमंडल (इकाई)  का 1/10,000 का दबाव।

जेम्स देवर, जिस वैज्ञानिक के नाम पर देवर ( वैक्यूम फ्लास्क ) का नाम रखा गया है, ने सक्रिय कार्बन का अध्ययन करने में काफी समय बिताया और गैसों के संबंध में इसकी सोखने की क्षमता के बारे में एक पेपर प्रकाशित किया। इस पत्र में, उन्होंने पाया कि कार्बन को तरल नाइट्रोजन तापमान में ठंडा करने से यह कई वायु गैसों की महत्वपूर्ण मात्रा को सोखने की अनुमति देता है, जिसे तब कार्बन को फिर से गर्म करने की अनुमति देकर याद किया जा सकता है और नारियल आधारित कार्बन बेहतर था। प्रभाव। वह एक उदाहरण के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिसमें सक्रिय कार्बन आमतौर पर मानक परिस्थितियों में वायुमंडलीय एकाग्रता (21%) को सोख लेता है, लेकिन अगर कार्बन को पहले कम तापमान पर ठंडा किया जाता है तो 80% से अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है।

शारीरिक रूप से, सक्रिय कार्बन वैन डेर वाल्स फोर्स  द्वारा सामग्री को बांधता है  या  लंदन फैलाव बल ।

सक्रिय कार्बन अल्कोहल (रसायन विज्ञान), डियोल, मजबूत एसिड और बेस (रसायन),  धातु  और अधिकांश  अकार्बनिक , जैसे लिथियम,  सोडियम , लोहा, सीसा, आर्सेनिक,  एक अधातु तत्त्व  और बोरिक एसिड सहित कुछ रसायनों से अच्छी तरह से नहीं जुड़ता है।

सक्रिय कार्बन आयोडीन को बहुत अच्छी तरह से सोख लेता है। आयोडीन क्षमता, mg/g, (ASTM International D28 Standard Method test) का उपयोग कुल सतह क्षेत्र के संकेत के रूप में किया जा सकता है।

कार्बन मोनोऑक्साइड सक्रिय कार्बन द्वारा अच्छी तरह से अवशोषित नहीं होता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय होना चाहिए जो श्वासयंत्र, धूआं हुड या अन्य गैस नियंत्रण प्रणालियों के लिए फिल्टर में सामग्री का उपयोग करते हैं क्योंकि गैस मानव इंद्रियों के लिए ज्ञानी नहीं है, चयापचय और न्यूरोटॉक्सिक के लिए विषाक्त है।

सक्रिय कार्बन द्वारा अधिशोषित सामान्य औद्योगिक और कृषि गैसों की पर्याप्त सूची ऑनलाइन पाई जा सकती है। कुछ अकार्बनिक (और समस्याग्रस्त कार्बनिक) यौगिकों जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड (एच2एस), अमोनिया (एनएच3), फॉर्मलाडेहाइड (HCOH), मरकरी (तत्व) (Hg) और रेडियोधर्मी आयोडीन -131  (131I)। इस संपत्ति को रसायन विज्ञान के रूप में जाना जाता है।

आयोडीन संख्या
कई कार्बन अधिमानतः छोटे अणुओं को सोख लेते हैं। आयोडीन मूल्य सक्रिय कार्बन प्रदर्शन को चिह्नित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे मौलिक पैरामीटर है। यह गतिविधि स्तर का एक माप है (उच्च संख्या सक्रियता के उच्च स्तर को इंगित करती है ) प्रायः mg/g (सामान्य श्रेणी 500–1200 mg/g) में रिपोर्ट किया जाता है। यह समाधान से आयोडीन के सोखने से सक्रिय कार्बन (0 से 20 ngström|Å, या 2 नैनोमीटर  तक) की माइक्रोप्रो सामग्री का एक उपाय है। यह 900 और 1100 m. के बीच कार्बन के सतह क्षेत्र के बराबर है2/g. यह तरल-चरण अनुप्रयोगों के लिए मानक उपाय है।

आयोडीन संख्या को एक ग्राम कार्बन द्वारा आयोडीन सोखने के मिलीग्राम के रूप में परिभाषित किया जाता है जब अवशिष्ट छानना में आयोडीन एकाग्रता 0.02 सामान्य (यानी 0.02N) की एकाग्रता पर होती है। मूल रूप से, आयोडीन संख्या छिद्रों में सोखे गए आयोडीन का एक माप है और, जैसे, ब्याज के सक्रिय कार्बन में उपलब्ध छिद्र मात्रा का एक संकेत है। आमतौर पर, जल-उपचार कार्बन में आयोडीन संख्या 600 से 1100 तक होती है। प्रायः, इस पैरामीटर का उपयोग उपयोग में कार्बन की थकावट की डिग्री निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हालांकि, इस अभ्यास को सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि adsorbate  के साथ रासायनिक अंतःक्रिया आयोडीन को प्रभावित कर सकती है, जिससे गलत परिणाम मिलते हैं। इस प्रकार, कार्बन बेड की थकावट की डिग्री के माप के रूप में आयोडीन संख्या के उपयोग की सिफारिश केवल तभी की जा सकती है जब यह दिखाया गया हो कि यह adsorbates के साथ रासायनिक बातचीत से मुक्त है और यदि आयोडीन संख्या और थकावट की डिग्री के बीच एक प्रयोगात्मक सहसंबंध है विशेष आवेदन के लिए निर्धारित किया गया है।

गुड़
कुछ कार्बन बड़े अणुओं को सोखने में अधिक कुशल होते हैं। शीरा संख्या या शीरा दक्षता घोल से शीरे के सोखने से सक्रिय कार्बन (20 ngström|Å से अधिक, या 2 नैनोमीटर से अधिक) की मेसोपोरस सामग्री  सामग्री का एक उपाय है। एक उच्च गुड़ संख्या  बड़े अणुओं के उच्च अवशोषण (रेंज 95-600) को इंगित करती है। कारमेल डीपी (डिकोलाइज़िंग प्रदर्शन) गुड़ संख्या के समान है। शीरा दक्षता को प्रतिशत (रेंज 40%-185%) और समानांतर शीरा संख्या (600 = 185%, 425 = 85%) के रूप में सूचित किया जाता है। यूरोपीय गुड़ संख्या (रेंज 525–110) उत्तर अमेरिकी गुड़ संख्या से विपरीत रूप से संबंधित है।

शीरा संख्या एक मानक शीरे के घोल के रंगहीन होने की डिग्री का एक माप है जिसे मानकीकृत सक्रिय कार्बन के खिलाफ पतला और मानकीकृत किया गया है। रंग निकायों के आकार के कारण, गुड़ संख्या बड़ी सोखने वाली प्रजातियों के लिए उपलब्ध संभावित छिद्र मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि किसी विशेष अपशिष्ट जल अनुप्रयोग में सोखने के लिए सभी छिद्र मात्रा उपलब्ध नहीं हो सकती है, और चूंकि कुछ अवशोषण छोटे छिद्रों में प्रवेश कर सकते हैं, यह एक विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए एक विशेष सक्रिय कार्बन के मूल्य का एक अच्छा उपाय नहीं है। प्रायः, यह पैरामीटर उनके सोखने की दरों के लिए सक्रिय कार्बन की एक श्रृंखला का मूल्यांकन करने में उपयोगी होता है। सोखने के लिए समान छिद्र मात्रा वाले दो सक्रिय कार्बन को देखते हुए, उच्च गुड़ संख्या वाले एक में आमतौर पर बड़े फीडर छिद्र होते हैं जिसके परिणामस्वरूप अवशोषण स्थान में अवशोषण का अधिक कुशल हस्तांतरण होता है।

टनीन
टैनिन बड़े और मध्यम आकार के अणुओं का मिश्रण है। मैक्रोपोर और मेसोपोरस सामग्री सोखने वाले टैनिन के संयोजन के साथ कार्बन। टैनिन को सोखने के लिए कार्बन की क्षमता प्रति मिलियन सांद्रता (रेंज 200 पीपीएम-362 पीपीएम) में बताई गई है।

मेथिलीन नीला
कुछ कार्बन में मेसोपोर (20 ngström|Å से 50 Å, या 2 से 5 nm) संरचना होती है जो मध्यम आकार के अणुओं को सोख लेती है, जैसे डाई मेथिलीन नीला। मेथिलीन नीला अवशोषण g/100g (रेंज 11–28 g/100g) में सूचित किया गया है।

डीक्लोरिनेशन
कुछ कार्बन का मूल्यांकन रिडक्टिव डीक्लोरिनेशन  हाफ-लाइफ लेंथ के आधार पर किया जाता है, जो सक्रिय कार्बन की क्लोरीन हटाने की दक्षता को मापता है। डीक्लोरिनेशन हाफ-वैल्यू लंबाई कार्बन की गहराई है जो क्लोरीन एकाग्रता को 50% तक कम करने के लिए आवश्यक है। कम आधे मूल्य की लंबाई बेहतर प्रदर्शन का संकेत देती है।

स्पष्ट घनत्व
सक्रिय कार्बन का ठोस या कंकाल घनत्व आमतौर पर 2000 और 2100 किग्रा/मी. के बीच होगा3 (125-130 lbs./cubic foot)। हालांकि, एक सक्रिय कार्बन नमूने के एक बड़े हिस्से में कणों के बीच हवा का स्थान होगा, और इसलिए वास्तविक या स्पष्ट घनत्व कम होगा, आमतौर पर 400 से 500 किलो/मीटर3 (25–31 एलबीएस/घन फुट)। उच्च घनत्व अधिक मात्रा में गतिविधि प्रदान करता है और सामान्य रूप से बेहतर गुणवत्ता वाले सक्रिय कार्बन को इंगित करता है। एएसटीएम डी 2854 -09 (2014) का उपयोग सक्रिय कार्बन के स्पष्ट घनत्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

कठोरता/घर्षण संख्या
यह एट्रिशन के लिए सक्रिय कार्बन के प्रतिरोध का एक उपाय है। यह अपनी भौतिक अखंडता को बनाए रखने और घर्षण बलों का सामना करने के लिए सक्रिय कार्बन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। कच्चे माल और गतिविधि स्तरों के आधार पर सक्रिय कार्बन की कठोरता में बड़े अंतर होते हैं।

राख सामग्री
ऐश (विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान) सक्रिय कार्बन की समग्र गतिविधि को कम करता है और पुनर्सक्रियन की दक्षता को कम करता है: राशि विशेष रूप से सक्रिय कार्बन (जैसे नारियल, लकड़ी, कोयला, आदि) का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार कच्चे माल पर निर्भर है। धातु आक्साइड (Fe2O3) सक्रिय कार्बन से बाहर निकल सकता है जिसके परिणामस्वरूप मलिनकिरण हो सकता है। अम्ल/पानी में घुलनशील राख की मात्रा कुल राख सामग्री की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। एक्वाइरिस्ट के लिए घुलनशील राख सामग्री बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड शैवाल के विकास को बढ़ावा दे सकता है। भारी धातु विषाक्तता और अतिरिक्त पौधे/शैवाल विकास से बचने के लिए कम घुलनशील राख सामग्री वाले कार्बन का उपयोग समुद्री, मीठे पानी की मछली और रीफ टैंक के लिए किया जाना चाहिए। ASTM International (D2866 Standard Method test) का उपयोग सक्रिय कार्बन की राख सामग्री को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

कार्बन टेट्राक्लोराइड गतिविधि
संतृप्त कार्बन टेट्राक्लोराइड वाष्प के अवशोषण द्वारा सक्रिय कार्बन की सरंध्रता का मापन।

कण आकार वितरण
एक सक्रिय कार्बन का कण आकार जितना महीन होगा, सतह क्षेत्र तक पहुंच उतनी ही बेहतर होगी और अवशोषण कैनेटीक्स की दर उतनी ही तेज होगी। वाष्प चरण प्रणालियों में दबाव ड्रॉप के खिलाफ इस पर विचार करने की आवश्यकता है, जो ऊर्जा लागत को प्रभावित करेगा। कण आकार वितरण का सावधानीपूर्वक विचार महत्वपूर्ण परिचालन लाभ प्रदान कर सकता है। हालांकि, सोने जैसे खनिजों के सोखने के लिए सक्रिय कार्बन का उपयोग करने के मामले में, कण का आकार. की सीमा में होना चाहिए 3.35 - 1.4 mm. 1 मिमी से कम कण आकार वाला सक्रिय कार्बन रेफरेंस (सक्रिय कार्बन से खनिज को अलग करना) के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

गुणों और प्रतिक्रियाशीलता का संशोधन
एसिड-बेस, ऑक्सीकरण-कमी और विशिष्ट अवशोषण विशेषताएं सतह कार्यात्मक समूहों की संरचना पर दृढ़ता से निर्भर हैं। पारंपरिक सक्रिय कार्बन की सतह प्रतिक्रियाशील है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लाज्मा (भौतिकी)  द्वारा ऑक्सीकरण करने में सक्षम है।      भाप,   और  कार्बन डाइआक्साइड  भी और  ओजोन । तरल चरण में ऑक्सीकरण अभिकर्मकों की एक विस्तृत श्रृंखला (HNO .) के कारण होता है3, एच2O2, केएमएनओ4).  ऑक्सीकृत कार्बन की सतह पर बड़ी संख्या में बुनियादी और अम्लीय समूहों के गठन के माध्यम से शर्बत और अन्य गुण असंशोधित रूपों से काफी भिन्न हो सकते हैं।

सक्रिय कार्बन को प्राकृतिक उत्पादों या पॉलिमर द्वारा नाइट्रोजन किया जा सकता है या नाइट्रोजनिंग  अभिकर्मक ों के साथ कार्बन का प्रसंस्करण। सक्रिय कार्बन क्लोरीन  के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है,   ब्रोमिन  और फ्लोरीन। सक्रिय कार्बन की सतह, अन्य कार्बन सामग्री की तरह, (प्रति) फ्लोरोपॉलीथर पेरोक्साइड के साथ उपचार द्वारा fluoralkylate किया जा सकता है एक तरल चरण में, या सीवीडी-विधि द्वारा फ्लोरोऑर्गेनिक पदार्थों की विस्तृत श्रृंखला के साथ। ऐसी सामग्री विद्युत और तापीय चालकता के साथ उच्च हाइड्रोफोबिसिटी और रासायनिक स्थिरता को जोड़ती है और सुपर कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रोड सामग्री के रूप में उपयोग की जा सकती है। सल्फोनिक एसिड कार्यात्मक समूहों को स्टारबोन देने के लिए सक्रिय कार्बन से जोड़ा जा सकता है जिसका उपयोग फैटी एसिड के एस्टरीफिकेशन को चुनिंदा रूप से उत्प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। हलोजनयुक्त पूर्ववर्तियों से ऐसे सक्रिय कार्बन का निर्माण एक अधिक प्रभावी उत्प्रेरक देता है जिसे स्थिरता में सुधार करने वाले शेष हैलोजन का परिणाम माना जाता है। यह रासायनिक रूप से ग्राफ्टेड सुपरएसिड साइटों के साथ सक्रिय कार्बन के संश्लेषण के बारे में बताया गया है -सीएफ2इसलिए3एच। सक्रिय कार्बन के कुछ रासायनिक गुणों को सतह सक्रिय कार्बन अल्केनेस  की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पोलानी का संभावित सिद्धांत विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के उनकी सतह पर सोखने के विश्लेषण के लिए एक लोकप्रिय तरीका है।

विषम उत्प्रेरण
उद्योग में रासायनिक अधिशोषण का सबसे आम रूप तब होता है जब एक ठोस उत्प्रेरक  गैसीय फीडस्टॉक, अभिकारक/एस के साथ अंतःक्रिया करता है। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का अवशोषण एक रासायनिक बंधन बनाता है, जो अभिकारक अणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बदल देता है और इसे ऐसी प्रतिक्रियाओं से गुजरने देता है जो सामान्य रूप से इसके लिए उपलब्ध नहीं होती हैं।

पुनर्सक्रियन और पुनर्जनन
सक्रिय कार्बन के पुनर्सक्रियन या पुनर्जनन में सक्रिय कार्बन सतह पर सोखने वाले दूषित पदार्थों को हटाकर संतृप्त सक्रिय कार्बन के अवशोषण को बहाल करना शामिल है।

थर्मल पुनर्सक्रियन
औद्योगिक प्रक्रियाओं में नियोजित सबसे आम पुनर्जनन तकनीक थर्मल पुनर्सक्रियन है। थर्मल पुनर्जनन प्रक्रिया आम तौर पर तीन चरणों का पालन करती है:
 * अधिशोषक लगभग सूख रहा है 105 C
 * उच्च तापमान desorption और अपघटन (500 - 900 C) एक निष्क्रिय वातावरण के तहत
 * ऊंचे तापमान पर एक गैर-ऑक्सीकरण गैस (भाप या कार्बन डाइऑक्साइड) द्वारा अवशिष्ट कार्बनिक गैसीकरण (800 C)

गर्मी उपचार चरण अवशोषण की एक्ज़ोथिर्मिक  प्रकृति का उपयोग करता है और परिणामस्वरूप desorption, आंशिक  क्रैकिंग (रसायन विज्ञान)  और adsorbed ऑर्गेनिक्स के  बहुलकीकरण  में परिणाम होता है। अंतिम चरण का उद्देश्य पिछले चरण में झरझरा संरचना में बने जले हुए कार्बनिक अवशेषों को हटाना और इसकी मूल सतह विशेषताओं को पुन: उत्पन्न करने वाली झरझरा कार्बन संरचना को फिर से उजागर करना है। उपचार के बाद अवशोषण स्तंभ का पुन: उपयोग किया जा सकता है। प्रति अवशोषण-थर्मल पुनर्जनन चक्र 5-15 wt% कार्बन बेड के बीच जल जाता है जिसके परिणामस्वरूप सोखने की क्षमता का नुकसान होता है। उच्च आवश्यक तापमान के कारण थर्मल पुनर्जनन एक उच्च ऊर्जा प्रक्रिया है जो इसे ऊर्जावान और व्यावसायिक रूप से महंगी प्रक्रिया दोनों बनाती है। सक्रिय कार्बन के थर्मल पुनर्जनन पर भरोसा करने वाले संयंत्रों को पुनर्जनन सुविधाओं को ऑनसाइट करने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने से पहले एक निश्चित आकार का होना चाहिए। नतीजतन, छोटे अपशिष्ट उपचार स्थलों के लिए अपने सक्रिय कार्बन कोर को पुनर्जनन के लिए विशेष सुविधाओं में भेजना आम बात है।

अन्य पुनर्जनन तकनीक
सक्रिय कार्बन के थर्मल पुनर्जनन की उच्च ऊर्जा/लागत प्रकृति के साथ धारा चिंताओं ने ऐसी प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक पुनर्जनन विधियों में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है। हालांकि कई पुनर्जनन तकनीकों का हवाला दिया गया है जो विशुद्ध रूप से अकादमिक अनुसंधान के क्षेत्र बने हुए हैं, उद्योग में थर्मल पुनर्जनन प्रणालियों के कुछ विकल्पों को नियोजित किया गया है। धारा वैकल्पिक पुनर्जनन विधियां हैं:
 * टीएसए (थर्मल स्विंग अवशोषण) और / या पीएसए (दबाव स्विंग अवशोषण) प्रक्रियाएं: भाप का उपयोग करके संवहन (गर्मी हस्तांतरण)  के माध्यम से, गर्म  अक्रिय गैस  (आमतौर पर गर्म नाइट्रोजन (150-250 डिग्री सेल्सियस (302-482 डिग्री फारेनहाइट))), या वैक्यूम (टीएसए और पीएसए प्रक्रियाओं को मिलाकर) स्वस्थानी पुनर्जनन में
 * मेगावाट बिजली ( माइक्रोवेव पुनर्जनन)
 * रासायनिक और विलायक पुनर्जनन
 * माइक्रोबियल पुनर्जनन
 * विद्युत रासायनिक उत्थान
 * अल्ट्रासोनिक उत्थान
 * गीली हवा ऑक्सीकरण

यह भी देखें

 * सक्रिय चारकोल क्लीन्ज़
 * बायोचार
 * बांस की लकड़ी का कोयला
 * बिन्चुतन
 * अस्थि चर
 * कार्बन फ़िल्टरिंग
 * कार्बोकैटलिसिस
 * संयुग्मित सूक्ष्मदर्शी बहुलक
 * हाइड्रोजन भंडारण
 * क्वार्नर-प्रक्रिया
 * जहाज पर ईंधन भरने वाली वाष्प वसूली

बाहरी संबंध

 * "Imaging the atomic structure of activated carbon" – Journal of Physics: Condensed Matter
 * "How Does Activated Carbon Work?" at Slate
 * "Worshiping the False Idols of Wellness" on activated charcoal as a useless wellness practice at The New York Times